— 373 — 



« La temperatura in un primo periodo di esperienze è variata dai 13 

 ai 16 gradi centigradi. Si è cominciato ad introdurre nel circuito una resi- 

 stenza di circa 2000 ohm, e successivamente la si è fatta decrescere sino 

 a circa 250. In queste condizioni la densità della corrente per centimetro 

 quadrato di elettrodo è variata da un diecimillesimo ad un millesimo circa 

 di ampère. Tali valori furono calcolati in base al peso del rame che si de- 

 poneva nel voltametro a soluzione acida. 



« Per ogni esperienza veniva cambiata accuratamente la soluzione di 

 solfato di rame del voltametro a soluzione satura, poiché fu sempre osser- 

 vato che quando, sotto l'azione di una data intensità di corrente e durante 

 un certo intervallo di tempo, la soluzione aveva abbandonato un determinato 

 peso di cuprite, qualora si fosse continuata l'elettrolisi, si sarebbe ottenuto 

 successivamente del rame libero. 



« Ho spiegato questo fatto con l'ammettere che siccome la produzione 

 delle cuprite a somiglianza di quella del semplice rame dà luogo a forma- 

 zione di acido solforico libero, questo rimane nella soluzione, ed impedisce 

 l'ulteriore deposito di cuprite. E quindi per ogni intensità di corrente l'espe- 

 rienza ha durato sino all'istante in cui, cessando la formazione della cuprite, 

 cominciava quella del rame. 



« Ho determinato la quantità di acido solforico, che è restata libera in 

 ogni esperimento nella soluzione, dal peso della cuprite, perchè è certo che 

 ad ogni molecola di cuprite corrispondono due di acido solforico. Avendo 

 quest'ultimo un peso molecolare di 97,82, e quella di 142,3, alla formazione 

 di un'unità in peso di cuprite corrispondono 1,37 di acido solforico. 



« Nella seguente tabella, oltre ai dati medii di parecchie esperienze, figu- 

 rano nell'ultima colonna le percentuali di acido solforico, ottenute in base 

 alla conoscenza di tale rapporto, contenute nel liquido alla fine di ciascuna 

 esperienza : 



Yoltamero £ 



acida 

 peso del rame 

 (mg) 



l soluzione 



satura 

 peso della 

 cuprite (rag) 



Tempo dopo cui 

 comincia a for- 

 marsi il rame 



ore minuti 



Miliamp. 

 per cniq. 



Acido solt'or. 

 contenuto 

 nella soluz. 

 (mg) 



Rapporto tra il 

 peso del liquido 

 e quello 

 dell'HaSO* 



920 



978 



179 



30 



0.181 



1340 



0.004 



511 



547 



47 



15 



0.382 



749 



0.0021 



60 



65 



4 



15 



0.512 



89 



0.0002 



30 



38 



1 



10 



0.923 



52 



0.0001 



« Le ultime tre colonne di questa tabella sono state dedotte dalle pre- 

 cedenti. Si vede dunque che con l'aumentare dell'intensità della corrente elet- 

 trica, decresce la percentuale di acido solforico che è per così dire tollerata 



